SÉANCE UU lo SEPTEMBRE I917. 35 1 



vers Soo", que sur les métaux totalement recuits, ou totalement trempés. 

 Les traitements thermiques ne modifient cependant ni la forme, ni les 

 dimensions des zones qui prennent le dépôt de cuivre. La structure reste 

 dans tous les cas la même avant et après le traitement thermique. Les 

 recherches faites pour préciser la nature des impuretés, dont l'inégale ré- 

 partition provoque rhétérogénéité accusée par ce réactif, n'ont abouti à 

 aucun résultat certain. Les additions de silicium ou de manganèse n'ont 

 pas accentué cette hétérogénéité, comme le font les additions de phosphore. 



\ ■ 'î^ 'JaS"''Wt'- ~. Avis ? jHS;a&tî V>. v'îj'ii 





Acier non phosphoreux laminé. 

 G r . 10. 



i''ig. 2. — Eniboiili 

 Or. I. 



,l^;g^^||^:v^lSI»|; 



"?^''i^ViV'i 



\: A. -.V;», 







"-''•'1.' ii ;>'*'/-''• ■;'V;" ■ ' 



■•- -P 



Kig. 3. 



•Culot fondu à 0,4 de carbone. 

 Gr. 10. 



/ 



On ne peut pas non plus attribuer cette hétérogénéité à l'inégale réparti- 

 tion du carbone. Dans les aciers peu phosphoreux, la régularité de la perlite 

 est absolue, cela suffit pour établir l'uniformité de répartition du carbone. 

 Le dépôt de cuivre se fait aussi bien sur la perlite que sur la ferrite. Il y a 

 cependant des irrégularités d'un point à l'autre des échantillons et plus 

 encore d'un échantillon à l'autre. Ici le dépôt sera plus abondant sur la 

 perlite que sur la ferrite. La largeur des bandes sombres ou brillantes 

 dépasse d'ailleurs de beaucoup les dimensions habituelles des grains de 

 perlite. 



